ZIN 289 



cifîque est de 5,09. Elle est soluble à chaud dans l'acide mu- 

 riatique. 



Composition. = ZnFe 2 -h MnFe\ Berz. 

 Ôxide de fer. Oxide d.- zinc. Oiide de mangan. 



c 7^ 17? 2 15,7. Berthier. 



La franklinite se rencontre en grains disséminas avec le 

 zinc oxidé rouge et le calcaire spathique dans plusieurs mines 

 du comté de Sussex, province de New-Jersey, aux États-Unis 

 principalement dans celles de Franklin et de Sparta. 



5. e Espèce. Zinc silicate 1 . Zinc oxidé silicifère, Hauy ; Ca- 

 lamine , Beud. Substance lilhoïde. ordinairement blanche 

 ou jaunâtre, tendre, assez pesante, s'offrant cristallisée et 

 fréquemment en masses compactes, concrélionmes ou caver- 

 neuses. Cette espèce se distingue aisément des autres minerais 

 de zinc par la propriété qu'elle a d'être fortement électrique 

 par la chaleur, et de se résoudre en gelée dans les acides, 

 sans produire d'effervescence. 



Le zinc silicate se présente souvent en cristaux tabulaires, 

 qui dérivent d'un octaèdre rectangulaire, dans lequel l'inci- 

 dence des faces d'une pyramide sur les faces adjacentes de la 

 pyramide opposée est de 1 20" ou de 8o° 4'(Hauy). L'axe d'alon- 

 gement des cristaux est parallèle au petit côté de la base , qui 

 doit être ainsi placé verticalement. Par une troncature sur les 

 plus grandes arêtes de la même base, cet octaèdrese transforme 

 en un prisme droit rhomboïdal de 99 56' et 8o° 4', et que Ton 

 peut adopter pour forme fondamentale; les angles de ce prisme 

 seroient de io3° 53' et 76 7', suivant M. Haidinger, et de 

 102 5o' et 77 3o', suivant M. Beudant. Le clivage est très-sen- 

 sible parallèlement aux pans de la forme prismatique. Dans les 

 autres directions la cassure est inégale et vitreuse. Les cris- 

 taux sont ordinairement striés longitudinalement. Leur sur- 

 face est très -brillante, et dans certaines variétés de Sibérie 

 elle est remarquable par une sorte de chatoiement; quelque- 

 fois leur aspect est gras et comme huileux. Dans l'état de pu- 

 reté ils sont transparens et incolores. 



1 Galmey , Wern. et Leonb.; Zink Glasetz , Karsteh ; Prismatischer 

 Zïnk-Baryt , Mohs; Electric calamine , James. 



5 9 . 39 



